## JURNAL RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Kajian Kuat Tekan Beton Menggunakan Pasir Quary Malanu Kampung Dengan Campuran Serat Aluminium Dan Logam
Wennie Mandela 1 , Achmad Rusdi 2 , Wish Man Silalahi 3
1,2 Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong
3 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Beton merupakan suatu campuran homogeny yang terdiri dari agregat halus (pasir/abu batu) danb agregat kasar (kerikil/  batu  pecah)  dan  bahan  pengikat  pasta  yaitu  semen+air,  dengan  perbandingan  tertentu,  dan  dapat  pula ditambahkan  pula  dengan  campuran  lainnya  apabila  dianggap  perlu.  Beton  diminati  karena  mempunyai  sifat- sifat  fisik  dan  karakter  tertentu,  dapat  bervariasi  sesuai  dengan  perubahan  proporsi  komponen  material penyusunnya.  Inovasi  teknologi  beton  selalau  dituntut  guna  menjawab  tantangan  tantangan  akan  kebutuhan, beton  yanag  dihasilkan  diharapkan  mempunyai  kualitas  tinggi  meliputi  kekuatan  dan  daya  tahan  tanpa mengabaikan  nilai  ekonomis,  penambahan  serat  pada  campuran  beton  meperlihatkan  beberapa  keuntungan potesial.Dalam  penelitian  ini  serat  yang digunakan  adalah serat  aluminium  dan  logam  dan  agregat  dari  PT.  PII Kota Sorong dan Quary Malanu  Kampung  Jln F Kalasuat Kota Sorong Metode  yang digunakan adalah metode penelitian  eksperimental  dengan  cara  membuat  benda  uji  di  Laboratorium  Universitas  Muhammadiyah  Kota Sorong.  Hasil  yang  diperoleh,  hasil  yang  diperoleh,  penambahan  serat  aluminium  dan  logam  pada  campuran beton  normal  mengalami  penurunan  kekutan  beton  dibandingkan  serat  aluminium  dan  logam.  Semakin  besar kadar  penambahan  serat  aluminium  dan  logam  yang  di  berikan  maka  kekuatan  beton  tersebut  akan  semakin menurun. Kuat tekan rata-rata hari ke 28 untuk beton normal  33.781 Mpa, pada serat aluminium dan logam 2% mengalami  penurunan  kuat  tekan  sebesar  60.895%  dan  serat  aluminum  dan  logam  4%  mengalami  penurunan 60.339%.
Kata kunci : beton, agregat, serat aluminium, kuat tekan

## 1. Pendahuluan
Pada  saat  ini  perkembangan  di  bidang konstruksi  bangunan  mengalami  kemajuan  yang pesat.  Dengan  semakin  pesatnya  pertumbuhan pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  konstruksi mendorong  untuk  lebih  memperhatikan  standar mutu  serta  produktivitas  kerja.  Teknologi  di bidang  konstruksi  dapat  berperan  serta  dalam meningkatkan  sebuah  pembangunan  konstruksi dengan lebih berkualitas (Saputro, 2017).
Hal  ini  membuat  para    investor    bekerja sama  dengan    pelaku    konstruksi    dalam berusaha        untuk   menjawab tantangan tersebut.  Beton  merupakan  konstruksi  yang sudah tidak asing lagi  dalam bidang teknik sipil, hampir  setiap  bangunan  sipil  baik  itu  gedung, jembatan,  maupun  banguna  air  menggunakan beton  sebagai  struktur  utama  maupun  srtuktur pelengkap.  Suatu  srtuktur  beton  terdiri  dari elemen – elemen yang membentuk satu kesatuan struktur.  Elemen-  elemen  struktur  terdiri  dari pondasi, kolom, balok, plat lantai, dan lain-lain Selama  ini  telah  diketahui  bahwa  beton memiliki berbagai kelebihan sebagai bahan
konstruksi  dibandingkan  dengan  bahan  yang lain. Salah satu  kelebihannya yaitu bahwa bahan pembentuk beton  dapat diperoleh  dengan  mudah baik  secara  alami  atau  dicari  alternative  bahan lain,  pada  penelitian  ini  digunakan  bahan alternatif,  sehingga  bahan  relative  murah  yang artinya  dapat  ditemukan  di  tempat-tempat sampah (kaleng-kaleng aluminium bekas) namun mudah  dalam  pengerjaannya  dan  dapat    di bentuk  sesuai  dengan  keinginan,  tahan  terhadap cuaca  serta  perawatan  bangunan  yang  relatif murah.  Bahan  tambah Serat  Aluminium adalah bahan-bahan  yang  ditambahkan  ke  dalam campuran beton pada saat  atau selama pencampuran  beton  berlangsung.  Fungsi  bahan ini  adalah  mengubah  sifat-sifat  beton  agar menjadi lebih cocok untuk pekerjaan tertentu,atau  untuk  menghemat  biaya.  Menurut, (Spesifikasi  Bahan  Tambahan  untuk  Beton,  SK SNI S-18-1990-03). Serat Aluminium didefinisikan  sebagai  material  selain  air,  agregat dan semen hidrolik yang dicampur dengan beton atau  mortar  yang  ditambahkan  sebelum  atau selama pengadukan berlangsung. Bahan  tambah
* Corresponding author. Telp.: 08114867932 E-mail addresses: wennie.mandela14@gmail.com
digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton misalnya untuk kemudahan  pengerjaan  atau  untuk  lain  yaitu penghematan energi.
Di  Indonesia  bahan  tambah  telah  banyak digunakan. Namun bahan tambah yang digunakan  harus  memenuhi  ketentuan  yang diberikan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan pasir  dari  Quary  Malanu  Kampung  karena banyak  orang  beranggapan  bahwa  pasir  yang berasal  dari  Quary  Malanu  Kampung  berwarna kuning  yang  berarti  banyak    mengandung lumpur,  Jika  dalam    agregat    mengandung lumpur  maka  akan  menambah  permukaan agregat sehingga keperluan air untuk membasahi semua  permukaan  butiran  dalam  campuran meningkat.  Ini  mengakibatkan  kekuatan  dan ketahanan beton dapat menurun Karena pengaruh buruk tersebut. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk
mengetahui pengaruh penambahan Serat  Aluminium  dan  logam
terhadap  sifat  fisik  dan  mekanik  kuat  tekan beton normal setelah mendapatkan perawatan.
2. Untuk  mengetahui  mutu  beton  normal dengan  perbedaan  kekuatan  mutu  beton setelah  mendapat  bahan  tambah  serat aluminium dan logam
2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Jln Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Sorong (UMS), Papua Barat.
Gambar 1. Lokasi Penelitian Sumber : Google earth

## 2.2. Tahapan Penelitian
1. Tahap Persiapan Pada tahap persiapan ini meliputi :
a. Studi  pustaka  terhadap  materi  untuk proses analisa
b. Menemukan kebutuhan data
c. Mendata dan membuat sampel beton agar mendapat perbandingan.
2. Tahap Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  langkah  awal setelah tahap persiapan dalam proses pelaksanaan  yang  sangat  penting,  karena dapat ditentukan permasalahan dan rangkaian penetuan  alternatif  pemecahan  masalah  yang akan  diambil.  Adapun beberapa  metode  yang dilakukan  dalam  tahap  pengumpulan  data  ini antara lain :
a. Data Primer Data  primer  adalah  data  yang  langsung diambil dari lapangan, meliputi observasi,
:  Pengambilan  material-material  dari Quary  diskusi  terfokus  serta,  pembuatan sampel  beton  yang  di  lakukan  di laboratorium.
b. Data Sekunder Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh atau  dikumpulkan  peneliti  dari  berbagai sumber  yang  telah  ada  (peneliti  sebagai tangan  kedua).  Data  sekunder  dapat diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti departemen  pekerjaan  umum,  penelitian- penelitian terdahulu, buku, laporan, jurnal, dan  lain-lain.  Untuk  lebih  jelasnya  bisa  di liat  pada  diagram  alir  penelitian  (flow chart) seperti gambar di bawah ini
2.3. Diagram Alir Penelitian
Gambar 2. Flow Chart
2.4. Teknik Pengambilan Data
Data didapatkan dengan melakukan Penelitian  di  laboratorium,  di  mana  peneliti secara  langsung  melakukan,  mengamati,  serta mengevaluasi  sampel  beton.  Dari  penelitian  ini, maka  peneliti  juga  akan  melihat  a  pakah  beton serat  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan  untuk  layak  digunakan  atau  tidak. Prinsip  penambahan  serat  adalah  memberi tulangan  pada  beton  yang  disebar  merata  ke dalam  adukan  beton  agar  tidak  terjadi  retakan- retakan yang terlalu dini (Soroushian dan Bayasi, 1987)  mempertimbangkan  dari  data  tersebut, maka  peneliti  dapat  mengevaluasi  bagaimana Beton  yang  di  hasilkan  dengan  tambahan  serat aluminium dan logam.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil evaluasi beton tambahan serat aluminium dan logam
Gambar 3. Hasil uji tekan umur 3 hari Sumber : Hasil penelitian
Untuk  beton  dengan  penambahan  serat Aluminium  dan  logam  terhadap  beton  normal sebesar 2% dan 4% mengalami persentase penurunan  yakni  2%  sebesar  35,316%.  Dan  4% sebesar  48.7%  dari  mutu  beton  normal  dengan. perhitungan sebagai berikut:
(16,418/25,382) x 100 = 64,684 100% - 64,684 % = 35,316% (13,021/25,382) x 100 = 51,300 100% - 51,300 % = 48,7%.
Gambar 4. Hasil uji tekan umur 7 hari Sumber : Hasil penelitian
Untuk beton dengan penambahan serat Aluminium  terhadap  beton  normal  sebesar  2% dan  4%  mengalami  persentase  penurunan  yakni 2%  sebesar  37.636%  dan  4%  sebesar  40,161% dari  mutu  beton  normal  dengan  perhitungan sebagai berikut:
(16,324/26,175) x 100 = 62,364
100% - 62,364 % = 37,636%. (15,663/26,175)x 100 = 59,839 100 % - 59,839 % = 40,161%
Gambar 5. Hasil uji tekan umur 28 hari (Sumber : Hasil penelitian )
Untuk  beton  dengan  penambahan  serat aluminium  terhadap  beton  normal  sebesar  2% dan  4%  untuk  28  hari  mengalami  persentase penurunan.  yakni  2%  sebesar  60,895%  dan  4% sebesar  60,339  dari  mutu  beton  normal  dengan perhitungan sebagai berikut:
(13,210/33,781) x 100 = 39,105 100% - 39,105 % = 60,895%
(13,398/33,781) x 100 = 39,661 100% - 39,661 % = 60,339%
Gambar 6. Hasil uji tekan rata-rata).
Sumber : Hasil Penelitian
Setelah melihat hasil uji tekan, ternyata kuat tekan  yang  direncanakan  yakni  sebesar  25  Mpa tercapai  pada beton  normal sebesar 33,781 Mpa, sedangkan  pada  beton  hasil  penambahan  serat aluminium  2%  setelah  dirata-ratakan  sebesar 16,418  Mpa  dan  Untuk  penambahan  serat aluminium  sebesar  4%  setelah  dirata-ratakan sebesar  15,663  Mpa,  kekuatan  pada  beton dengan  penambahan  serat  aluminium  terhadap beton  normal  tentunya  mengalami  penurunan, semakin  besar  penambahan  serat  Aluminium, maka  semakin  menurun  kualitas  beton  yang dihasilkan

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  di  uraikan  sebelumnya dapat  diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut ini.
1. Pengaruh  kekuatan  mutu  beton  normal dengan penambahan serat aluminium memberikan  konstribusi  yang  kurang  baik terhadap beton  dimana  dengan  penambahan serat  aluminium  yang  lebih  besar  maka semakin  menurunkan  kualitas  beton  yang dihasilkan.
2. Perbedaan  persen  kuat  tekan  beton  normal dan beton yang menggunakan serat aluminium  mengalami  penurunan  kuat tekan  pada  beton,  persentase  penurunan untuk beton berumur 3 hari adalah 35,316% (untuk  tambahan  serat  aluminium  2  %). 48,7 % (untuk tambahan serat aluminium  4
%)  sedangkan  7  hari  adalah  37,636  % (untuk  tambahan  serat  aluminum  2%) 40,161%  (untuk  tambahan  serat  aluminium 4%).  dan  pada  beton  berumur  28  hari mengalami  penurunan  kuat  tekan  pada beton  sebesar  60,895%  (untuk  tambahan serat  aluminium  2%).  60,339  %  (untuk tambahan serat aluminium 4%).

## 5. Referensi
Antono,  Achmad,  1985,  Bahan  Konstruksi
Teknik  Sipil  I-IV,  Diktat  Fakultas  Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
ASTM,  1995,  Concrete  and  Agregates,  Annual Book  of  ASTM  Standart,  Vo.  04.  02. 1995, Philadelphia.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  LPMB.  1971.
Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia 1971.  Yayasan  Lembaga  Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  LPMB.  1991. Tata  Cara  Rencana  Pembuatan  Campuran Beton Normal. SK SNI ,03-2834-2000. Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung. Dipohusodo,  Istimawan,  1996,  Struktur  Beton Bertulang,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta Saputro, I.  T.  (2017).  FORMULASI  PROPORSI
STYROFOAM TERHADAP PASIR MERAPI  DAN  PENGARUHNYA  PADA KUAT  TEKAN  DAN  KUAT  LENTUR BATAKO RINGAN. RANCANG BANGUN , 3 (1).
SK  SNI  S-18-1990-03S  pesifikasi  Bahan Tambahan untuk Beton, Soroushian dan Bayasi, (1987) Memberi tulangan  pada  beton  agar  tidak  terjadi retakan dini.